60Si2Mn属于弹簧钢,适宜制作汽车钢板弹簧以及工业产品弹簧片弹簧条等等. 60Si2Mn执行标准:60Si2Mn弹簧钢美国标准:A29M:2005国际标准:ISO 683-14:2004欧洲标准:EN 10089:2002.60Si2Mn执行标准:60Si2Mn弹簧钢美国标准:A29M:2005国际标准:ISO 683-14:2004欧洲标准:EN 10089:200260Si2Mn热处理方法有等温回火和分级淬火,亚温淬火及高温回火,形变热处理的工艺方法.使用该方法能有效地提高60Si2Mn弹簧钢的强韧性和使用寿命.60Si2Mn弹簧钢热处理有等温回火和分级淬火,亚温淬火及高温回火,形变热处理的工艺方法.使用该方法能有效地提高60Si2Mn弹簧钢的强韧性和使用寿命.球化退火:采用850度加热,油冷淬火,短时间等温球化工艺(790度加热25Min,急冷到680度保温1H,炉冷到500度出炉),可获得理想的球化组织.60Si2Mn钢淬火温度正常取850度~870度,油冷.回火温度视模具零件的硬度要求而取,如400度回火,硬度46HRC;500度回火,硬度40HRC;600度回火,硬度34HRC.在150~160度之间回火性能得到最佳的配合,注意必须避开300度左右的回火脆性区.要求有较高韧性的工模具,要求尺寸稳定性好的量具,回火温度可以提高到250度左右,硬度为55~60HRC,有较好的韧性.AC1-755,Ac3=810,Ar1=700,Ar3=770,Ms-300~305,退火;750C-炉冷-HBS≤222正火;830~860C-空冷-HBS≤302淬火;870C-油-HRC61不同温度回火后的硬度值HRC: 150C-61,200C-60,300C-56,400C-51,500C-43,550C-38,600C-33,650C-29常用回火温度430~480C,水或空气,HRC45~50以下是汽车钢板弹簧热处理的参数淬火加热保温时间与厚度有关:mmmin,6.52,83,8.5-104,125回火保温时间与厚度有关:mmmin,1025-30,10-1530-35,15-2040-45,20-2545-50.60Si2Mn密度为7.85gcm3.60Si2Mn是应用广泛的硅锰弹簧钢,强度,弹性和淬透性较55Si2Mn稍高.适于铁道车辆,汽车拖拉机工业上制作承受较大负荷的扁形弹簧或线径在30mm以下的螺旋弹簧.60Si2Mn热处理规范:淬火870℃±20℃,油冷;回火480℃±50℃(特殊需要时,±30℃).金相组织:回火屈氏体.交货状态:热轧钢材以热处理或不热处理状态交货,冷拉钢材以热处理状态交货.热轧交货规格:2.0~18.0mm,有退火与不退火状态.冷轧交货规格:0.3~4.3mm(钢带)碳 C :0.56~0.6硅 Si:1.50~2.00锰 Mn:0.60~0.90硫 S :≤0.035磷 P :≤0.035铬 Cr:≤0.35镍 Ni:≤0.35铜 Cu:≤0.25对应英国牌号:II92600对应日本牌号:SUP7对应德国牌号:60SiCr7对应英国牌号:25II60对应法国牌号:61SiCr7热轧厂生产的热轧60Si2Mn合金圆钢,是在高温下进行轧制和卷取的,60Si2Mn合金圆钢表面在相应的条件下生成的氧化铁皮,能够很牢固地覆盖在60Si2Mn合金圆钢的表面上,并掩盖着60Si2Mn合金圆钢表面的缺陷.从轧钢的角度来讲,若将这些带氧化铁皮的60Si2Mn合金圆钢直接送到冷轧机去轧制将会带来许多问题:一是在大压下量的条件下进行轧制,会将氧化铁皮压入60Si2Mn合金圆钢的基体,影响冷轧60Si2Mn合金圆钢的表面质量及加工性能,甚至造成废品;二是氧化铁皮破碎后进入冷却润滑轧辊的乳化液系统会损坏循环设备,缩短乳化液的使用寿命;三是损坏了表面光洁度和加工精度都很高并且价格昂贵的冷轧辊.因此,60Si2Mn合金圆钢在冷轧之前,必须清除其表面氧化铁皮,以保证所生产的冷轧60Si2Mn合金圆钢的表面质量.从生产热镀锌圆钢的角度来讲,采用热轧60Si2Mn合金圆钢直接进行热浸镀锌,也要同采用冷轧钢板一样,在镀锌前要使带钢具有洁净并有活性的表面.为了获得这样的表面,需要对热轧带钢进行处理以除去表面的氧化铁皮,通常的做法是进行酸洗处理.60Si2Mn合金圆钢氧化铁皮一般有两种:一种是在常温下,在潮湿的环境中,并且有SO2,CO2溶解于水分中起催化作用所生成的氧化物 -  - 铁锈.这种锈层呈红褐色,是由两价和三价的铁与氧的化合物以及结晶水构成的;另一种是在高温下生成的氧化物铁皮,俗称铁鳞,是暗黑色或黑褐色.它是在两种情况下生成的:一是在轧制或焊接时生成的轧制铁皮,另一是在热处理过程中由于氧分压大于铁的平衡氧分压所生成的氧化铁皮(在保护气氛或还原气氛下退火时除外).在生产热镀锌钢管,电镀镀锌钢管,涂层钢管或塑料覆层钢管时,这层铁皮必须加以清除,否则会对60Si2Mn合金圆钢产品质量造成严重影响,甚至不能生产出合格的产品.在镀锌前即使很薄的铁皮存在,也不可能镀上完整,连续的锌层.在进行涂层或复层处理时,如果不将表面氧化物清除,会引起鼓泡和降低涂